BULETINUL SOCIETĂŢII DE SGIINŢE 693 



generale â la presence de Talumine sous forme d'aluminate dans 

 Ies ciments. 



La plus grande pârtie de l'alumine doit etre, au contraire, con- 

 tenue dans un ciment normal, sous forme d'un silicate double d'a- 

 lumine et de chaux qui, selon tonte apparence, n'entre que tres len- 

 tement en reaction. 



En effet, si une quantite trop forte de gypse a ete ajoutee au 

 ciment, la prise due aux silicates, comme nous allons le voir, s'ef- 

 fectue et le ciment contient encore du sulfate de chaux a l'etat li- 

 bre. Celui-ci reagira sur l'aluminate hydrate au fur et a mesure de 

 sa formation par decomposition du silicate double, en donnant nais- 

 sance au sulfoaluminate de chaux augmentant considerablement 

 de volume et cristallisant avec une tres grande quantite d'eau. Ce 

 sulfoaluminate forme apres la prise donnera lieu au boursouflement 

 et meme a la desagregation complete des briquettes, mises a dur- 

 cir sous l'eau. 



Prise proprement dite. Un ciment bien cuit, de composition 

 normale et â prise lente, peu importe que cette prise lente soit na- 

 turelle^ou due a l'influence du gypse detruisant la fausse prise, pre- 

 sente Ies phenomenes suivants : 



II peut etre gâche a consistance normale avec une quantite 

 d'eau moins grande ; le ciment se tasse pour ainsi dire, ii expulse 

 encore une certaine quantite d'eau de gâchage et reste relative- 

 ment longtemps, quelquefois plusieurs heures, exactement de la 

 meme consistance que de suite apres le gâchage. II arrive un mo- 

 ment ou 1' aspect de la surface change, elle devient un peu mate : 

 c'est le commencement de la prise. Celle-ci peut quelquefois s'ef- 

 fectuer avec une grande rapidite, de telle sorte qu'au bout de quel- 

 ques minutes seulement, le ciment a acquis une durete suffisante 

 pour resister a l'aiguille de Vicat. Dans la plupart des cas cepen- 

 dant, cette reaction peut durer plusieurs heures, elle est caracte- 

 risee. dans la pratique, par le temps qui s'ecoule entre le moment 

 ou le ciment no laisse plus penetrer totalement 1'aiguille de Vicat, 

 jusqu'au moment Ou celle-ci ne laisse plus aucune impression sur 

 le solide forme. Cette reaction est surtout lente pour Ies ciments 

 additionnes de gypse apres mouture. 



Lorsqu'on opere sur un ciment fraîchement moulu et sans ad- 



